СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УДАЛЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ С ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

п
1. Способ контроля качества удаления жаростойкого покрытия с деталей из жаропрочных никелевых сплавов, подвергнутых обработке с целью удаления покрытия, включающий подготовку обработанной поверхности детали для осуществления контроля и контроль степени удаления покрытия, отличающийся тем, что подготовку обработанной поверхности детали для осуществления контроля проводят электролитно-плазменным травлением поверхности детали в водных слабо концентрированных растворах аммонийных солей при напряжении между деталью и противоэлектродом 280…300 B и температуре раствора 75…85°C в течение 25…30 с, а о степени удаления покрытия () судят по отношению суммарной площади участков обработанной поверхности детали с остатками покрытия (F) к общей обработанной площади поверхности детали (F) по выражению:
п
причем площадь F определяется из выражения:
м
где F - площадь участков с полностью удаленным покрытием,
м
i
а площадь F определяется как сумма площадей участков обработанной поверхности (ΣF) детали, с проявленной после электролитно-плазменного травления макроструктурой основного материала детали согласно выражения:
,
i
где F - участок с проявленной после электролитно-плазменного травления макроструктурой основного материала детали;
n - общее количество участков, с проявленной после электролитно-плазменного травления макроструктурой основного материала детали.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что о полном удалении покрытия судят при достижении величины =0.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что о степени удаления покрытия судят по величине  в диапазоне =(0 до 1); при этом если   0, то покрытие удалено не полностью.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что о наличии остатков покрытия на поверхности детали дополнительно судят по наличию на поверхности детали светлых блестящих участков, определяемых при визуальном осмотре обработанной детали.